216 Wissenschaftl. Abhandlungen Jon. Cadolins. 



III. In meiner Abhandlung (unter C) habe ich angemerkt, dass das Weisssieden nicht 

 gelingt, wenn der Weinstein, oder dessen Öäure, vorher Kupfer aufgelöst enthält, weil der 

 hiebey entstehende schwarze Niederschlag, aus, mit wiederhergestelltem Kupferpulver gemengten, 

 Zinne besteht. Eben so fand Hr. Bar. v. Gedda, dass in einer solchen Auflösung das Weiss- 

 sieden nachher nicht hat gelingen wollen, wenn gleich metallisches Zinn und eine frische Kup- 

 ferplatte hineingelegt sind. Um zu wissen, oh eine solche Auflösung als ganz untauglich zum 

 Weisssieden anzusehen wäre, oder derselben noch nachgeholfen werden könnte, so stellte ich 

 folgende Versuche an. 



7) Ein Stück Kupfer von ohngefähr '/4 Zoll Oberfläche, welches mit einer Schlacken- 

 haut bedeckt war, wurde in einer Auflösung von V2 Loth Weinsteinrahm bis zum Sieden 

 gebracht, Blattzinn von V2 Zoll Oberfläche hineingelegt, das Kochen eine halbe Stunde fortge- 

 setzt, und die Auflösung darauf siedendheiss in ein Seyhepapier gegossen. Das in demselben 

 angeschossene Salz wurde vom zugegossenen siedendheissen Wasser aufgelöst. In die solcher- 

 gestalt durchgeseyhete klare Flüssigkeit wurde frisches Zinn und Kupfer gelegt, und V* 

 Stunde gekocht, worauf das Ki;pfer mit einer sehr schönen und glänzenden Zinnhaut 

 bedeckt war. 



Eben so gelang das Weisssieden in einer Alaunauflösung, welche vorher Kupfer aufge- 

 löst enthielt, nachdem das Kupfer zuerst durch Zinn niedergeschlagen und das Kochen darauf 

 mit eingelegtem frischen Zinn und Kupfer fortgesetzt wurde. 



IV. Da nach Vers. 6 meiner ersten Abhandlung, die mit Zinnkalk, und nach Vers. 

 12, die mit Gewächslaugensalz gesättige Weinsteinsäure nicht zum Weisssieden nützt, obgleich 

 ein Theil des metallischen Zinns in beyden Fällen aufgelöst wird, so wird wohl eine Mischung 

 dieser beyden Sätze, oder mit Zinnkalk gesättigter Weinstein, keine bessere Wirkung leisten, 

 sondern es wird ein Ueberschuss von Weinsteinsäure nothwendig seyn, wenn das Weisssieden 

 gelingen, oder das hineingelegte Zinn, während seiner Auflösung, nicht in einem höhern. Maasse 

 verkalkt werden soll, als dass das Kupfer einen Theil desselben, durch seine Anziehung 

 wieder zu metallischem Zinn herstellen könne. 



Nach verschiedenen Versuchen wird Weinsteinsäure, welche entweder verschiedene 

 Tage mit Blattzinn digerirt, oder verschiedene Stunden mit demselben gekocht wurde, doch 



Von dieser Auflösung; wurde in den Theil (A) eine Kupferplatte mit Blattzinn; in einen zweyten (B) Kupfer 

 mit einer Eisenplatte, und in den dritten (C) eine Kupferplatte allein gelegt. Alle drey wurden in wohlver- 

 schlossenen, damit angefüllten Flaschen, und einige Stunden in mittlerer Wärme stehen gelassen. Darnach war' 

 das Kupfer (in A) mit einer ziemlich gleichförmigen und glänzenden, aber etwas dunkeln oder bläulichten 

 Zinnhaut überzogen gefunden. In B war das Kupfer eben so, aber ungleicher überzogen, hingegen das 

 Eisen überall wohl verzinnt. Wie die Flasche darauf in gelinde Digerirwärme gestellt wurde, so wurde auch 

 das Kupfer gleichförmiger mit einer schönen Zinnhaut überzogen. Das Kupfer in der Flasche C war ganz 

 unverändert geblieben. Es liegt viel daran, dass diese Auflösung des Zinnes, in Vitriolsäure, in einer ver- 

 schlossenen Flasche aufbewahrt werde, denn an freyer Luft, nimmt der aufgelöste Zinnkalk bald eine höhere 

 Stuffe der Verkalkung an, und kann sich darnach mit der Vitriolsäure bis zur Sättigung', vereinigen, wodurch 

 ein sehr schwer auflösliches Mittelsalz entsteht, das in Gestalt eines weissen Pulvers abgeschieden wird. 

 Diese Zerlegung wird durch Wärme sehr beschleunigt. Anm. d. Urschr. 



Tom. XXXIX. 



